486 MÉMOIRE 
eft gras. Si la chaleur eft fufffante, fi la compoñtion à été 
faire dans des proportions convenables , & fi le fel alkali fixe 
qu'on a employc , n’eft pas trop chargé de fiel de verre, la 
graifle difparoït par degrés. # 
Que perd le Verre dans fa cuite ou dans fon affinage? une 
infinité d'expériences nous afurent, que le Verre ne perd que 
le principe colorant & le fel de verre. Je ne pouvois donc 
attribuer la graïffe du Verre, pris au commencement de la 
fonte , qu'à l'une de ces deux caufes ou aux deux enfemble. 
Dans la vue de déterminer la vraie, je fis mêler de la pouf- 
fière de charbon de bois , du principe colorant au verre. Loin 
que cette matière inflammable augmentât la graifle , elle la 
diflipa. Quelque naturel qu'il me parüt de conclure , que le 
fiel de verre étoit la caufe que je cherchois; je voulus m'en 
aflurer par une nouvelle Expérience, je fis méler au verre 
du fürn wès-blanc : la graifle reparut , & je ne pus même la 
difiper, qu'au moyen des matières chargées de beaucoup de 
phlosiftique. 
Quoiqu'il ne me reftät aucun doute fur la caufe de la graifle, 
je crus devoir faire de nouvelles recherches pour porter ma 
découverte à un plus haut degré d’évidence ; le Verre gras, 
examiné à la loupe , eft pariemé d’une infinité de points 
blancs parfaitement femblables au fiel du Verre; vu de même 
à la loupe, 
Je fis éteindre dans l’eau du verre très-gras : cette eau éva- 
porce, j'eus pour réfidu du fel de verre; le verre étant remis en 
fufon , fut de beaucoup moins gras. 
Lorfqu'on dégraifle le Verre par la pouflière de charbon; 
ou par quelque autre moyen violent , 1l s'élève une vapeur 
blanchâtre & crès-abondante. Si l'on condenfe cette vapeur, 
on ne trouve autre chofe que du fiel de verre; fi lon mêle 
du /äin à du verre dégraiflé par le phlogiftique, il redevient 
ras. Je fis mêler à du verre très-gras du fel alkali fixe, puri- 
fic autant qu'il foic poñlible, la graifle difparut : j'eus beau mé- 
